271 



in einem Berührungs- oder Durchdringungszwillingc, letzterer der 

 wahrscheinliche nach dem Gesetze des Fluorits, ganz wie es Neu- 

 mann schon auffasste. Die kleinen Flächen im Bruche dieses Brau- 

 nauer Eisens neben den grossen Würfelspaltflächen sind nur die 

 Spaltflächen der 4 Nebenindividuen, welche mit dem Hauptindividuum 

 zwillingsartig verbunden sind; ebenso sind die Reflexe an den La- 

 mellen, an den Treppen, vorspringenden Blättchen und Vertiefungen 

 auf jene Spaltflächen zurückzuführen. In den gestrickten Formen 

 des Gusseisens wachsen die Individuen nach den drei Würfelkante n 

 fort. Bei freier Krystallisation entwickeln sich in diesen Richtungen 

 feine Stäbchen in Aggregaten einander paralleler Oktaeder, Ent- 

 stehen viele solcher Stäbchen neben einander, so bilden sie Wür- 

 felflächen. Gestrickte Formen von Bleiglanz und Speisskobalt im 

 Gestein bestehen wirklich aus solchen Würfelwänden. Verf. nimmt 

 nun an, dass bei Erstarrung einer Eisenmasse die Individuen sich 

 so bilden, dass jedes anfänglich aus drei kleinen auf einander senk- 

 rechten Lamellen besteht und mit der Vergrösserung neue solche 

 ansetzt. Geht das Wachsthum fort, so entsteht ein feines Gewebe, 

 das noch flüssige Würfel enthielte, schliesslich aber zu einem so- 

 liden Individuum von tesseralem Bau erstarrt. Fügen sich bei dem 

 Fortwachsen auch Theilchen in Zwillingsbildung an und setzen diese 

 Theilchen ebenfalls Wände an, so wachsen diese in geneigten Ebe- 

 nen fort, indem sie zu sich selbst parallele Ansätze bilden. Die 

 zuerst angelegten Wände werden den spätem in der Entwicklung 

 stets voraus sein und das ganze Gebilde beherrschen, doch die 

 Zwillingswände werden bald einzeln bald in Schaaren theils gegen 

 jene Wände anwachsen und dort ihr Ende finden, theils durch das 

 Gitterwerk jener Wände hindurch wachsen, an manchen Punkten 

 spärlich an andern herrschend auftreten. Da die Zwillinge in vier 

 Stellen sich anlagern, so entsteht durch die Zwillingswände ein 

 buntes Gewirr von Lamellen jedoch nach dem Gesetze, dass ihre 

 Richtungen bezüglich der ursprünglich angelegten Wände stets irgend 

 einer Fläche von (221) parallel sind. So erklärt sich das Auftreten 

 der feinen Lamellen, die jede Spaltungsebene in 6 Richtungen durch- 

 ziehen, auch das Vorkommen ganzer Blättchen in 221 Stellung, das 

 Auftreten ganzer Partikelchen in der Zwillingsstellung, endlich der 

 Mangel von Blättchen parallel den Würfelflächen. — Die Spaltflächen 

 (les Eisens zeigen beim Aetzen zwei Erscheinungen. Erstens einen 

 orientirten Schimmer. Haidinger nennt die Textur solcher geätzten 

 Fläche Krystalldamast. Die orientirten Reflexe rühren von kleinen 

 Grübchen her, die kubische Vertiefungen mit den Spaltflächen 

 paralleler Wände darstellen. Die Kanten dieser negativen Würfel 

 sind gerundet und die Form erinnert an Tetrakishexaeder. Die zweite 

 Erscheinung betrifft die von Neumann und G. Rose beschriebenen 

 Aetzlinien, feine Rinnen auf der Spaltfläche genau an den Stellen, 

 wo früher die feinen Tyinien beobachtet wurden, die von Blättchen 

 parallel (221) herrühren. Die Zwillingslamellen sind also von der 



